Konstitution der Sodalith- und Nephelingruppe. /99 



physikalische Eigenschaften denen des Nephelins ähnlich sind. 

 Die Analyse des einen Präparates, die mit 0*431 g ausgeführt 

 wurde, gab im Mittel die Zahlen unter I, während jene unter II 

 die vorher unter Vesuv 1 benutzten Resultate anführen, nach- 

 dem statt der kleinen Menge Eisenoxyd das Äquivalent 

 Aluminiumoxyd und statt der geringen Quantität Calcium das 

 Äquivalent Natrium eingesetzt worden: 



I II 



Si0 2 = 41-56 42-53 



A1 2 3 = 34-07 34-1 1 



Na 2 = 16-55 17-36 

 K 2 — 7-42 5-82 



Daraus geht die Ähnlichkeit des Kunstproduktes mit 

 Nephelin hervor, wenngleich sich Unterschiede im Silicium und 

 Kaliumgehalt ergeben. Von Wichtigkeit ist aber die Beob- 

 achtung, daß nach dem Zusammenfügen von Muscovit und 

 Natriumcarbonat Krystalle mit 16-5% Na 2 und 7-4% K 2 

 und nach Zusammenfügen von Muscovit und Kaliumcarbonat 

 Krystalle mit 13*2% Na 2 und 9-6% K 2 erhalten wurden. 

 Der Natriumgehalt der letzteren Krystalle wurde von der 

 geringen Menge von Natrium im Muscovit abgeleitet. Sonach 

 haben sich auch unter den für die Nephelinbildung ungünstigen 

 Umständen Kiystalle mit vorwiegendem Na-Gehalte und relativ- 

 geringem K-Gehalte gebildet. Damit ist aber gezeigt, daß für 

 das Zustandekommen von Nephelin beide Alkalien erforderlich 

 sind, und daß speziell ein Kaliumgehalt für die Bildung von 

 Nephelin Bedingung ist. Dies wird in entgegengesetzter Weise 

 durch mehrere Versuche bestätigt. Brögger und Bäckström 1 

 erhielten durch Zusammenschmelzen von Kaolin und Soda ein 

 Produkt von der Zusammensetzung Si n 4M Al M Na w , das isotrope 

 Körner bildete, Thugutt erzeugte auf ähnlichem Wege ein 

 ebenso zusammengesetztes Präparat,- welches er Natron- 

 anorthit nannte und das doppeltbrechende Körner zeigte, die 

 vermöge ihrer polysynthetischen Zwillingsbildung an einen 



i Zeitschr. f. Kryst, 18 (1891), 242. 



2 Jahrb. f. Min. Beilagebd., 9 (1894-1895), p. 554. 



